## J U R N A L

## P E N E L I T I A N   K A R E T

## INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH
Volume 32, Nomor 1, 2014

## P U S A T   P E N E L I T I A N   K A R E T

## RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
Jurnal Penelitian Karet ISSN 0852 - 808 X Bogor Juni 2014 Vol. 32 No.1 Hlm. 1 - 87
Terakreditasi dengan No. 506/AU2/P2MI-LIPI/10/2012
INDONESIAN J. NAT. RUBB. RES.

## J U R N A L

## P E N E L I T I A N   K A R E T

## INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH
Volume 32, Nomor 1, 2014

## P U S A T   P E N E L I T I A N   K A R E T
RISET PERKEBUNAN NUSANTARA
Terakreditasi dengan No. 506/AU2/P2MI-LIPI/10/2012

## JURNAL PENELITIAN KARET
INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH
ISSN 0852 - 808 X
Volume 32, Nomor 1, 2014
Terbit  pertama  kali  tahun  1983  dengan  nama  Bulletin  Perkaretan  dengan ISSN No. 0216-7867, tahun 1995 berganti nama menjadi Jurnal Penelitian Karet  dan  merupakan  majalah  ilmiah  berdasarkan  keputusan  LIPI  No. 9198/SK/J.10/84 dengan No. ISSN  0852 - 808 X.
PENERBIT/ Publisher Pusat Penelitian Karet Indonesian Rubber Research Institute
DEWAN REDAKSI (Editorial Boards)
Direktur Pusat Penelitian Karet Director of Indonesian Rubber Research Institute Dr. Chairil Anwar, M.Sc.
Ketua Dewan Redaksi (Editor in-Chief) Dr. M. Supriadi, M.S. (Kebijakan Pertanian)
Anggota Dewan Redaksi (Editorial Members) Dr. Sinung Hendratno, M.S. (Kebijakan Pertanian) Dr. Sumarmadji, M.S. (Budidaya Tanaman-Eksploitasi) Dr. Thomas Widjaya, M.AgrSc. (Budidaya Tanaman-Agroklimatologi) Dr. Hananto Hadi, M.S. (Pemuliaan dan Genetika Tanaman) Dr. Dadi R. Maspanger, M.T. (Polimer Sains)
Mitra Bestari (Reviewers) Prof. Dr. Ir. Asmarlaili S. Hanafiah (Ilmu Tanah, Universitas Sumatera Utara) Prof. Dr. Andi Mulyana (Sosial Ekonomi, Universitas Sriwijaya) Prof. Dr. Sudirman Yahya (Budidaya Tanaman, Institut Pertanian Bogor) Dr. Emil Budianto (Kimia Polimer, Universitas Indonesia)
Redaksi Pelaksana (Executive Editors) Ir. Nurhawaty Siagian, M.S. Santi Puspitasari, ST Arief Ramadhan, STP
Alamat Penerbit (Publisher) Pusat Penelitian Karet (Indonesian Rubber Research  Institute) Jalan Salak No. 1 Bogor Telepon :  (0251) 8319817, 8357937; Fax :  (0251) 8324047 e-mail : jurnal@puslitkaret.co.id; website : www.puslitkaret.co.id
Frekuensi Terbit (Published) Dua nomor setahun (Two issues/year)
Tiras (No. of copies)
1000 eks/penerbitan ( 1000 copies/issue )
Pencetak (Printer) CV. Mitra Karya
Terakreditasi berdasarkan sertifikat nomor: 506/AU2/P2MI-LIPI/10/2012 dan SK Kepala LIPI nomor 893/E/2012 tanggal 1 Oktober 2012

## PENGANTAR REDAKSI
Jurnal Penelitian Karet Volume 32 Nomor 1 Tahun 2014 diterbitkan dengan memuat 10 karya tulis ilmiah hasil penelitian dari para peneliti baik di lingkup Pusat Penelitian Karet maupun dari instansi di luar Pusat Penelitian Karet.  Lima  karya  tulis  ilmiah  merupakan  hasil  penelitian  dari  bagian  pra panen  mengangkat  topik  tentang  proteksi  tanaman  karet  serta  agronomi. Sedangkan  lima  karya  tulis  ilmiah  pada  bagian  pasca  panen  dengan  topik tentang teknologi pengolahan hasil lateks serta pembuatan bahan kimia karet yang bersifat ramah lingkungan. Jurnal Penelitian Karet edisi kali ini turut mempublikasikan satu makalah pada bidang sosial ekonomi.
Karya tulis ilmiah tentang agronomi membahas kemampuan adaptasi sembilan klon karet pada masa tanaman belum menghasilkan (TBM) di daerah yang memiliki perbedaan agroekosistem, tentang pertumbuhan tunas okulasi tanaman  muda  di  polibeg  yang  menggunakan  bibit  mata  daun/mata  sisik serta  tentang  evaluasi  produktivitas  awal  tanaman  karet  yang  berasal  dari bahan tanam berbatang bawah banyak.  Pada bidang proteksi tanaman karet membicarakan  tentang  potensi  dan  kompatibilitas  Mikoriza  Vesikular Arbuskular  dengan  bibit  karet  klon  PB  260  serta  kemampuan  bakteri antagonis Pseudomonas  sp dalam  mengendalikan  penyakit  cabang  jamur upas.
Teknologi  pasca  panen  karet  diwakili  oleh  lima  karya  tulis  yang menguraikan  tentang  sintesis  bahan  kimia  karet  yang  ramah  lingkungan seperti organobentonit yang berasal dari bentonit alam sebagai bahan pengisi pengganti carbon  black ,  serta  minyak  jarak  kastor  terhidrogenasi  yang berpotensi  digunakan  sebagai  bahan  pelunak  alami  untuk  karet.  Hasil modifikasi kimiawi terhadap molekul karet alam secara depolimerisasi diduga dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  aditif  aspal  dalam  pembuatan asphalt modified polymer . Pengaruh berbagai macam penggumpalan padat terhadap sifat karet turut dipelajari dalam salah satu makalah yang di publikasikan dalam jurnal ini.
Demikian  topik  yang  dimuat  dalam  edisi  Jurnal  Penelitian  Karet Volume  32  Nomor  1  Tahun  2014  kali  ini,  semoga  dapat  menjadi  informasi ilmiah  yang  bermanfaat  terutama  bagi  perkembangan  agroindustri  karet nasional.  Saran  dan  kritik  yang  membangun  sangat  kami  harapkan  guna meningkatkan mutu dari segi substansi ilmiah maupun editorial jurnal ini.
Jurnal Penelitian Karet memuat artikel ilmiah hasil-hasil penelitian di bidang  perkaretan  dari  Pusat  Penelitian  Karet  maupun  instansi  lainnya. Penerbitan majalah bertujuan untuk menyebarluaskan penemuan-penemuan di  bidang  perkaretan  kepada  sesama  peneliti,  para  pekebun,  dan  pemakai informasi pada umumnya.
Jurnal  Penelitian  Karet  ini  telah  terakreditasi  berdasarkan  sertifikat nomor  506/AU2/P2MI/10/2012  dan  surat  keputusan  kepala  Lembaga Penelitian Indonesia Nomor 893/E/2012 tanggal 1 Oktober 2012.
Jurnal Penelitian Karet sebagai media komunikasi penelitian di bidang perkebunan karet memuat tulisan dari pra panen sampai pasca panen dan sosial ekonomi.
Indonesian  Journal  of  Natural  Rubber  Research  contains  scientific articles of natural rubber research from Indonesian Rubber Research Institute and other institutions. The objective of the journal is to disseminate the inovation of rubber research to researcher, practitioner and user of information in general.
Indonesian Journal of Natural Rubber Research is accredited based on the certificate no. 506/AU2/P2MI-LIPI/10/2012 and Decree of the Indonesian Science Institute no. 893/E/2012 dated 1 October 2012.
Indonesian  Journal  of  Natural  Rubber  Research  as  research communication medium for rubber estate publishes articles covering pre-harvest to post-harvest and socio-economy aspects.

## JURNAL PENELITIAN KARET
INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH

## Pengujian Adaptasi Beberapa Klon Karet Pada Masa Tanaman Belum Menghasilkan

## Sayurandi (Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32 (1), 1 – 9
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja beberapa klon karet pada pengujian adaptasi selama masa tanaman belum menghasilkan. Sebanyak sembilan klon karet yaitu  IRR 5, IRR 104,  IRR 112, IRR 118, IRR 119, IRR 230, PB 217, RRIM 921, RRII 105 dan klon pembanding PB 260 diuji  dalam  penelitian  ini.  Pengujian  adaptasi  dilakukan  pada  dua  daerah  yang  memiliki agroekosistem yang berbeda, yaitu   Gunung Tua yang   terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki iklim yang lebih kering dan Batang Toru terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki iklim  yang  lebih  basah.  Pengujian  adaptasi  dibangun  pada  tahun  2005  dan  2007  dengan menggunakan  rancangan  acak  kelompok  (RAK).  Pengamatan  karakter    pertumbuhan  lilit  batang dilakukan pada umur 2, 3 dan 4 tahun, sedangkan karakter tebal kulit dan anatomi kulit diamati pada umur 4 tahun. Intensitas serangan penyakit gugur daun Oidium, Colletotrichum , dan Corynespora diamati pada umur 3 tahun. Hasil pengujian menunjukkan bahwa klon IRR 104 dan IRR 118 memiliki pertumbuhan yang cukup jagur di daerah kering, sedangkan klon IRR 5, IRR 112, PB 217 dan RRIM 921 memiliki pertumbuhan paling jagur pada kondisi iklim lebih basah. Berdasarkan karakter tebal kulit dan anatomi kulit menunjukkan klon IRR 5, PB 217, RRII 105, dan RRIM 921 memiliki karakter tebal kulit paling tinggi, sedangkan klon IRR 5, IRR 104, IRR 112, IRR 118, dan IRR 230 memiliki karakter anatomi kulit yang cukup baik. Semua klon yang diuji tergolong agak resisten hingga resisten terhadap penyakit gugur daun Oidium , Colletotrichum , dan Corynespora.
(Sayurandi, Irwan Suhendry, dan Syarifah Aini Pasaribu)
Kata kunci : Hevea brasiliensis , klon karet, pengujian adaptasi, pertumbuhan, karakteristik sekunder
Pertumbuhan dan Produktivitas Awal Tanaman Karet Berbatang Bawah Banyak
Siagian, N. (Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32 (1), 10 - 20
Sejak  tahun  2005  penggunaan  bahan  tanam  karet  berbatang  bawah  banyak  dengan  tujuan mempersingkat  masa  TBM  telah  berkembang  di  tingkat  petani.    Model  pembibitan  tersebut  terus berkembang  dan  bibit  diperjualbelikan  oleh  penangkar  antara  lain  di  Kabupaten  Muara  Enim, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Madina, Taput, Provinsi Bengkulu, Aceh,  Jambi, Sumatera Barat (Damas Raya dan Solok Selatan).   Bahan tanam karet berbatang bawah banyak secara logika akan mendorong pertumbuhan batang karet karena mempunyai banyak akar untuk penyerapan air dan hara.    Informasi  teknis  tentang  perkembangan  pertumbuhan  dan  produksi  bibit  karet  berbatang bawah  ganda  perlu  disebarluaskan  agar  tidak  terjadi  kekeliruan  dikemudian  hari.  Teknik perbanyakan  tanaman  batang  bawah  banyak  dan  pertumbuhannya  selama  di  polibeg  telah dilaporkan  secara  lengkap  oleh  Siagian  pada  tahun  2006  dan  pada  tahun  2010  dilaporkan pertumbuhan tanaman sampai dengan umur 4 tahun di lapangan. Penelitian lanjutan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap pertumbuhan, persentase pohon matang sadap  pada  umur  4,5  tahun  dan  produksi  3  tahun  sadap  tanaman  karet  di  lapangan.  Penelitian dilakukan di kebun percobaan Balai Penelitian Sungei Putih yang disusun menggunakan rancangan acak kelompok faktorial.   Setiap unit percobaan menggunakan sebanyak 50 tanaman dan ulangan tiga  kali.    Faktor  pertama  yang  diuji  adalah  jumlah  batang  bawah  yang  disambung/jumlah  akar tunggang yaitu dua (S2), tiga (S3), empat (S4) dan kontrol tidak disambung atau hanya satu batang bawah/akar tunggang (S1).  Faktor kedua adalah jenis klon yang diokulasikan yaitu klon PB 260 dan klon IRR 118.  Dengan demikian terdapat sebanyak 8 kombinasi perlakuan.  Penanaman di lapangan menggunakan bahan tanam polibeg dua payung, dilakukan pada akhir bulan Mei tahun 2006. Peubah yang diamati adalah produksi karet kering (gram per pohon per sadap), lilit batang pada umur 4,5 tahun dan 7,5 tahun, persentase tanaman yang memenuhi kriteria matang sadap, tebal kulit, jumlah dan diameter pembuluh lateks, kadar hara N, P, K, Mg dan Ca daun pada umur 7,5 tahun.   Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  masa  TBM  pada  tanaman  berbatang  bawah  dua,  tiga  dan  empat hampir setara dengan masa TBM pada tanaman berbatang bawah satu (kontrol), yaitu 4,5 tahun. Penggunaan  bahan  tanam  berbatang  bawah  banyak  (dua,  tiga,  maupun  empat)  untuk  tujuan

## Jurnal Penelitian Karet
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 32 No. 1, Juni 2014

## Jurnal Penelitian Karet
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
mempersingkat masa TBM belum terbukti sebagaimana dianggap sebelumnya. Pengamatan selama 3 tahun sadap menunjukkan bahwa rataan produksi karet kering per pohon per sadap pada tanaman yang berbatang bawah dua,  tiga dan empat tidak lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol (berbatang bawah satu).
(Nurhawaty Siagian dan Tumpal H. S. Siregar)
Kata kunci : Hevea brasiliensis, batang bawah, masa TBM, pertumbuhan dan hasil karet kering
Pengaruh Jenis Mata Entres dan Klon Terhadap Keberhasilan Okulasi dan Pertumbuhan Tunas Pada Okulasi Hijau di Polibeg
Junaidi (Balai Penelitian Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32(1), 21 - 30
Pada saat ini pengadaan bahan tanam karet dengan cara okulasi tanaman muda langsung di polibeg sedang berkembang terutama di perkebunan besar. Pertanyaan yang sering dilontarkan para pekebun adalah  jenis  mata  okulasi  apa  yang  cocok  untuk  digunakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh jenis mata okulasi terhadap persentase keberhasilan dan pertumbuhan tunas hasil okulasi hijau di polibeg. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Sungei Putih, menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor yaitu jenis klon (PB 260 dan IRR 118) dan jenis mata okulasi yaitu mata daun hijau (MDH), mata daun coklat (MDC), mata sisik hijau (MSH) dan mata sisik coklat (MSC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk okulasi hijau dalam polibeg, jenis mata yang paling sesuai adalah mata sisik hijau (MSH). Meskipun persentase keberhasilannya tinggi (90,5%), tunas yang tumbuh dari MSH relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis  mata  entres  lainnya  sehingga  pemeliharaan  setelah  okulasi  tumbuh  sangat  penting  untuk meningkatkan  pertumbuhan  tunas.  Pada  kondisi  MSH  tidak  mencukupi,  okulasi  hijau  di  polibeg dapat dilakukan dengan menggunakan mata sisik coklat (MSC) dan mata daun hijau (MDH) namun tidak dianjurkan menggunakan mata daun coklat (MDC).
(Junaidi, Atminingsih, dan Nurhawaty Siagian)
Kata kunci : Hevea brasiliensis , okulasi hijau, jenis mata okulasi, persentase keberhasilan okulasi, pertumbuhan tunas
Potensi dan Kompatibilitas Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) dengan Bibit Tanaman Karet ( Hevea brasiliensis MUELL Arg . ) Klon PB 260
Hanafiah, A. S. (Program Studi Agroekoteknologi, Universitas Sumatera Utara)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32(1), 31 - 36
Tujuan penelitian adalah untuk menguji potensi dan kompatibilitas Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) dengan bibit karet ( Hevea brasiliensis MUELL Arg.) klon PB 260 yang masih mempunyai daun payung dua, berasal dari Balai Penelitian Sungei Putih di rumah kaca.  Uji potensi dan kompatibilitas dilakukan  menggunakan  rancangan  acak  kelompok  (RAK)  non  faktorial dengan  tiga ulangan,  dan delapan perlakuan MVA yaitu dua isolat MVA indigenous karet, lima isolat MVA koleksi laboratorium Biologi Tanah FP USU dan tanpa MVA (kontrol).  Diinnokulasikan spora MVA sesuai perlakuan dengan memberikan sebanyak 20 spora per polibeg disekitar perakaran bibit tanaman karet. Pengamatan dilakukan setelah terbentuk daun payung tiga. Variabel yang diamati meliputi derajat infeksi akar oleh mikoriza, serapan hara P, dan pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa isolat yang diujikan ternyata isolat Acaulospora sp 1 (kuning besar) dan isolat Acaulospora sp 2 (kuning kecil) mempunyai kemampuan beradaptasi yang tinggi dengan bibit tanaman karet yang diujikan, ditunjukkan oleh derajat infeksi akar yang tinggi yaitu 55% dan 48% yang berbeda sangat nyata dari perlakuan lain.   Untuk serapan unsur hara P, tanaman yang diinokulasi dengan   kedua isolat ini mempunyai kandungan P yang tertinggi, masing masing 34 mg P dan 35 mg P.  Kedua isolat
Vol. 32 No. 1, Juni 2014

## Jurnal Penelitian Karet
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
ini adalah isolat koleksi Laboratorium FP USU.   Masa penelitian uji potensi ini hanya tujuh minggu menyebabkan perlakuan terhadap beberapa variabel yang diamati  tidak berpengaruh nyata.
(Asmarlaili Sahar Hanafiah, Afifuddin Dalimunthe, dan Nini Rahmawati)
Kata kunci : MVA, karet alam, kompatibilitas, derajat infeksi, serapan P
Efektivitas Bakteri Antagonis ( Pseudomonas sp. ) Untuk Mengendalikan Penyakit Cabang Jamur Upas ( Corticium salmonicolor )
Fairuzah, Z.(Balai Penelitian Sungai Putih, Pusat Penelitian Karet)
Jurnal Penelitian Karet 2014, 32(1), 37 - 44
Penyakit jamur upas ( Corticium salmonicolor ) pada batang dan cabang tanaman karet tidak sepopuler serangan penyakit daun maupun akar meskipun demikian dampak kerugian yang disebabkan oleh kerusakan cabang dan batang cukup tinggi terutama di daerah yang mempunyai curah hujan tinggi dan  kelembaban  tinggi.  Untuk  itu  perlu  ditemukan  mikroorganisme  antagonis  efektif  dan  efisien untuk  pengendalian  penyakit cabang jamur upas seperti bakteri Pseudomonas sp. Oleh karena itu, perlu penegasan mengenai keefektivan dari Pseudomonas sp. tersebut dengan melakukan pengujian kembali.  Pengujian  dilakukan  dengan  cara  mengoleskan Pseudomonas sp. pada  cabang  yang terserang jamur upas dengan berbagai tingkat serangan. Perlakuan dilakukan sebanyak empat kali dengan  interval  satu  minggu.  Rancangan  penelitian  yang  digunakan  adalah  Rancangan  Acak Kelompok  (RAK)  non  faktorial  dengan  7  perlakuan  yang  terdiri  dari Pseudomonas sp  (tanpa penyimpanan, satu bulan penyimpanan, dua bulan penyimpanan, dan tiga bulan penyimpanan), dua macam fungisida kimia (Triadimefon dan Heksakonazol), dan kontrol (tanpa aplikasi). Masing-masing perlakuan  diulang  sebanyak  3  kali  dengan  20  tanaman  sampel  pada  setiap  unitnya.  Pengamatan dilaksanakan  setiap  bulan  setelah  aplikasi  ke  empat  dengan  parameter  persentase  kesembuhan penyakit. Data dianalisis menggunakan ANOVA dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pseudomonas sp.  dengan  penyimpanan  selama  tiga  bulan memiliki kemampuan terbaik mengendalikan penyakit jamur upas di lapangan dengan persentase kesembuhan mencapai 80,49%. Hal ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan fungisida kimia tetapi berbeda nyata bila dibandingkan dengan kontrol.
(Zaida Fairuzah, Cici Indriani Dalimunthe, dan Aidi-Daslin)
Kata kunci: Karet alam, penyakit jamur upas ( Corticium salmonicolor ), pengendalian biologi, bakteri antagonis ( Pseudomonas sp .)
Pengaruh Organobentonit dan Asam Stearat Terhadap Karakteristik Pematangan dan Sifat Mekanik Vulkanisat Karet Alam
Ramadhan, A. (Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32(1), 45 - 55
Organobentonit  telah  berhasil  disintesis  dari  bentonit  alam  dengan  penambahan  surfaktan. Organobentonit  ini  digunakan  sebagai  alternatif  bahan  pengisi  pada  kompon  karet  alam.  Seluruh kompon  dibuat  dengan  menggunakan  metode  pelelehan  kompon  di  dalam  gilingan  terbuka.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa torsi maksimum (S ), torsi minimum (S ), dan perbedaan torsi (S - max min max S ) pada kompon karet alam dengan bahan pengisi organobentonit (NR/OB) lebih tinggi daripada min kompon karet alam tanpa bahan pengisi (NR) dan kompon karet alam dengan bahan pengisi bentonit (NR/B),  yang  menunjukkan  bahwa  derajat  ikatan  silang  antara  molekul  karet  dengan  bahan pemvulkanisasi (belerang) semakin banyak terbentuk pada NR/OB. Pemakaian organobentonit dan asam  stearat  pada  kompon  karet  alam  mempercepat  waktu  kematangan  optimum  (t )  dan  waktu 90 pematangan  dini  (ts ).  Sifat  mekanik  pada  vulkanisat  NR/OB  juga  mengalami  peningkatan  jika
2
dibandingkan dengan sifat mekanik pada vulkanisat NR dan NR/B. Pemakaian asam stearat pada
Vol. 32 No. 1, Juni 2014

## Jurnal Penelitian Karet
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
organobentonit  secara  eksitu  (NR/S-OB)  lebih  meningkatkan  sifat  mekanik  vulkanisat  karet  alam dibandingkan secara insitu (NR/OB) dan memiliki beberapa karakteristik sifat mekanik vulkanisat karet  alam  yang  lebih  baik  daripada  vulkanisat  karet  alam  yang  berbahan  pengisi carbon  black (NR/CB).
(Arief Ramadhan, Bambang Soegijono, dan M. Irfan Faturrohman)
Kata kunci : Karet alam, bentonit, organobentonit, asam stearat, sifat mekanik, bahan pengisi
Pembuatan Bahan Pelunak Alami Untuk Kompon Karet Melalui Reaksi Hidrogenasi Minyak Jarak Castor
Puspitasari, S. (Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32(1), 56 - 64
Bahan  pelunak  karet  merupakan  salah  satu  bahan  kimia    yang  ditambahkan  saat  pembuatan kompon untuk melunakan karet sehingga memudahkan pencampuran dan mempersingkat waktu pengkomponan. Minyak jarak castor termodifikasi berpeluang dikembangkan sebagai bahan pelunak karet  alami  yang  dapat  mensubstitusi  bahan  pelunak  berbasis  minyak  bumi.  Pada  penelitian  ini dipelajari pembuatan bahan pelunak karet alami dari minyak jarak castor melalui reaksi hidrogenasi. Tahapan dalam penelitian mengikuti alur berikut : 300 ml minyak jarak castor ditambah dengan N H 2 4 o o
55% dan H O  42% pada berbagai konsentrasi setelah suhu reaksi (25 C dan 40 C ) tercapai selama 7 2 2 jam. Pada akhir reaksi, air yang terbentuk dipisahkan dari minyak jarak castor terhidrogenasi. Minyak jarak castor terhidrogenasi bebas air kemudian dikarakterisasi. Minyak jarak castor terhidrogenasi dengan  spesifikasi  terbaik  selanjutnya  disintesis  pada  skala  yang  lebih  besar . Hasil  percobaan menunjukkan bahwa selama reaksi terjadi perubahan suhu warna dan fasa, serta timbul buih dan gas. Karakterisasi minyak jarak castor terhidrogenasi mengindikasikan bahwa kondisi optimal reaksi hidrogenasi  diperoleh  pada  konsentrasi  N H   55%  sebesar  2M,  H O 42%  sebesar  0,6M,  dan  suhu 2 4 2 2 o reaksi 40 C. Berdasarkan nilai bilangan iod, minyak jarak castor terhidrogenasi tersebut termasuk dalam bahan pelunak dari golongan minyak nabati terhidrogenasi Tipe II.
(Santi Puspitasari dan Adi Cifriadi)
Kata kunci : Karet, bahan pelunak, minyak jarak castor, hidrogenasi
Karakterisasi Minyak Jarak Terhidrogenasi Sebagai Bahan Pelunak Karet Alami
Puspitasari, S. (Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32(1), 65 - 73
Minyak jarak castor terhidrogenasi diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan pelunak karet alami. Bahan  pelunak  harus  memiliki  kesesuian  yang  baik  dengan  karet  agar  diperoleh  efektivitas pencampuran yang tinggi. Percobaan ini akan mempelajari kinerja dan pengaruh minyak jarak castor terhidrogenasi sebagai bahan pelunak karet alami pada pembuatan kompon karet SIR 20 dan EPDM 6250  terhadap  karakteristik  vulkanisasi  kompon  dan  sifat  fisika  vulkanisat  karet.  Dosis  bahan pelunak ditetapkan 10 dan 20 bsk. Kinerja minyak jarak castor terhidrogenasi dibandingkan dengan bahan pelunak komersial golongan parafinik yaitu HVI 60 dan HVI 650. Tahapan dalam percobaan diawali  dengan  pembuatan  kompon,  kemudian  vulkanisasi  kompon  dan  pengujian  sifat  fisika vulkanisat karet. Saat pembuatan  kompon  dilakukan  pengamatan terhadap waktu dan konsumsi energi  pengkomponan  serta  persentase  kehilangan  berat  kompon.  Hasil  percobaan  menunjukkan bahwa  penambahan  minyak  jarak  castor  terhidrogenasi  mampu  menurunkan  waktu  dan  energi pengkomponan  serta  persentase  kehilangan  berat  kompon.  Pengaruh  minyak  jarak  castor terhidrogenasi pada karakteristik vulkanisasi sangat tampak pada penurunan modulus torsi sebagai akibat  terputusnya  rantai  molekul  karet.  Penambahan  minyak  jarak  castor  terhidrogenasi  juga menurunkan  kekerasan,  kekuatan  tarik,  dan  pampatan  tetap  tetapi  meningkatkan  perpanjangan putus  dan  kekuatan  sobek  baik  vulkanisat  karet  SIR  20  maupun  EPDM  6250.  Dengan  demikian
Vol. 32 No. 1, Juni 2014
Kata-kata bersumber dari artikel.  Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya
ISSN : 0852 - 808 X
Vol. 32 No. 1, Juni 2014
minyak jarak castor terhidrogenasi dapat digunakan sebagai bahan pelunak karet alami terutama dalam pembuatan kompon karet sintetik EPDM.
(Santi Puspitasari dan Adi Cifriadi)
Kata kunci: Minyak jarak castor, bahan pelunak karet, SIR 20, EPDM
Pengaruh Berbagai Jenis Penggumpal Padat Terhadap Mutu Koagulum dan Vulkanisat Karet Alam

## Handayani, H. (Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32(1), 74 - 80
Mutu bahan olah karet masih rendah dan bervariasi akibat tidak tersedianya koagulan yang baik sampai ke tingkat petani.  Penggunaan koagulan yang tepat untuk menghasilkan bokar bermutu baik masih belum sepenuhnya dilakukan akibat belum tersedianya koagulan yang mudah didistribusikan, kompetitif  dari  segi  harga,  dan  tidak  merusak  mutu  karet.  Penelitian  ini  mempelajari  pengaruh berbagai  jenis  penggumpal  padat  terhadap  mutu  koagulum  dan  vulkanisat  karet  alam.  Bahan penggumpal  ditambahkan  ke  dalam  lateks  kebun  berpengawet  ammonia  pada  dosis  7g/kg  karet. Lateks  yang  telah  diberi  perlakuan  dibiarkan  menggumpal  selama  dua  minggu,  selanjutnya  karet digiling  dan dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  100°C  selama  2-3  jam.    Karet  kering  diuji  sifat kimianya  (PRI,  kadar  kotoran,  kadar  abu,  dan  kadar  zat  menguap),  setelah  itu  dibuat  vulkanisat dengan resep kompon ASTM 2A. Kompon karet diuji karakteristik vulkanisasinya dengan rheometer, kemudian vulkanisat diuji sifat mekanik (kekuatan tarik, perpanjangan putus, modulus 300% dan kekerasan).  Sebagai  pembanding  digunakan  asam  format.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penggunaan asam organik dan garam anorganik sebagai bahan penggumpal memiliki kelebihan dan kekurangan  masing-masing.  Kombinasi  antara  bahan  asam  dengan  garam  anorganik  diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik sehingga mutu bahan olah karet akan meningkat.
(Hani Handayani)
Kata kunci: Karet alam, bahan penggumpal, vulkanisat, barang jadi
Depolimerisasi Karet Alam Secara Mekanis Untuk Bahan Aditif Aspal

## Prastanto, H. (Pusat Penelitian Karet)

## Jurnal Penelitian Karet 2014, 32(1), 81 - 87
Karet alam yang merupakan polimer alami berpotensi digunakan sebagai bahan aditif aspal pengganti polimer sintetis impor, namun viskositas yang tinggi pada karet alam fasa   padatan tergolong sulit untuk dicampurkan ke dalam aspal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh depolimerisasi karet alam terhadap proses pencampuran, titik lembek dan penetrasi aspal. Proses depolimerisasi dilakukan dengan menggunakan open mill skala laboratorium dengan diameter 14 cm dan panjang 35 cm. Karet terdepolimerisasi yang ditambahkan ke dalam aspal sebanyak 3%, 5%, dan 7% dengan sampel kontrol adalah aspal murni, dilanjutkan dengan pengujian titik lembek dan penetrasi sampel. Hasil  penelitian  menunjukkan  proses  depolimerisasi  secara  mekanis  selama  24  menit  dapat menurunkan berat molekul karet alam yang ditandai dengan penurunan viskositas Mooney karet dari
0 58,7  menjadi  6,7  ML(1+4)100 C).  Karet  alam  terdepolimerisasi  secara  mekanis  selama  24  menit dengan konsentrasi karet dalam aspal 3% dapat menurunkan waktu pencampuran dari 660 menit
0 menjadi 50 menit dan titik lembek aspal modifikasi yang dihasilkan bertambah dari 51 C menjadi o 56,5 C, sedangkan penetrasi aspal polimer yang dihasilkan turun dari 55 dmm  menjadi 40 dmm.
(Henry Prastanto)
Kata kunci: Depolimerisasi mekanis, karet mentah padat, aspal, titik lembek, penetrasi

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge ISSN : 0852 - 808 X
Adaptation Test of Several Rubber Clones in Immature Period

## Sayurandi (Sungei Putih Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2014, 32(1), 1 – 9
The purpose of this study was to evaluate the performance of several rubber clones in adaptation test in immature period. A total of  nine rubber clones, namely IRR 5, IRR 104, IRR 112, IRR 118, IRR 119, IRR 230, PB 217, RRIM 921, RRII 105 and control clone PB 260 which were evaluated in this research. Adaptation test performed on two locations which have different agroecosystems, viz.   Gunung Tua which is located in North Padang Lawas district which has a dry agroclimate location and Batang Toru which is located in  South Tapanuli district which has a wet agroclimate location.The adaptation tests were conducted in 2005 and 2007 by using a randomized block design (RBD). Observations were done on girth size over 2, 3 and 4 years, while  bark thickness and bark anatomy were observed at 4  years. The   attack intensity of Oidium, Colletotrichum, and Corynespora leaf fall diseases at 3   years. The research results showed that clones IRR 104 and IRR 118 had growth vigorous in dry agroclimate, while clones IRR 5, IRR 112, PB 217 and RRIM 921 had vigorous growth in wet agroclimate. Based on bark thickness and bark anatomy characters, showed that clones IRR 5, PB 217, RRII 105, and RRIM 921 had highest bark thickness, while clones IRR 5, IRR 104, IRR 112, IRR 118, and IRR 230 had good bark anatomy character. All clones were classified from moderately resistant to resistant to Oidium , Colletotrichum, and Corynespora leaf fall diseases.
(Sayurandi, Irwan Suhendry, and Syarifah Aini Pasaribu)
Keywords : Hevea brasiliensis , rubber clones, adaptation trial, growth, secondary characteristics
Growth and Initial Productivity of Rubber Plants with Many Rootstocks
Siagian, N. (Sungei Putih Research Center, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2014, 32(1), 10 - 20
Since  2005  the  use  of  rubber  planting  materials  with  many  rootstocks  in  order  to  shorten  the immaturity period has been developed at the farm level. The models have continued  growing and the planting materials are sold by trader in Regencies of Muara Enim, West Tanjung Jabung, Sarolangun, Madina, Taput, and Provincies of Bengkulu, Aceh, Jambi, as well as West Sumatra (Damas Raya and South Solok). Rubber planting material with many rootstocks logically will increase girth growth of rubber due to its more feeder roots for the absorption of water and nutrients. Technical information about the growth and production of this rubber planting material type needs to be disseminated in order to avoid mistakes in the future. The propagation of the rubber planting materials and its growth during in polybag was  reported  by Siagian in 2006 and in 2010 followed by the report of plant growth up to the age of 4 years in the field. This further research was conducted to evaluate its  effects on the plant growth, percentage of tappable trees at the age of 4.5 years and tree production at three years of tapping. The experiment was conducted in Experimental field of Sungei Putih, arranged in a factorial completely  block  design  with  three  replications.  Each  experimental  unit  used  50  plants.  The  first factor tested was the number of rootstocks being grafted i.e. two (S2), three (S3), four (S4) and the control without grafting or only one rootstock (S1).  The second factor were clones used i.e. PB 260 (K1) and IRR 118 (K2). Thus there were eight treatment combinations.   Two-whorl polybag plants were used as planting materials. Field planting was done in May 2006. Variables observed were dry rubber production (g/t/t), girth at 4.5 and 7.5 years old, percentage of tappable trees, bark thickness, number and diameter of latex vessels and nutrient leaf contents of N, P, K, Mg and Ca at the age of 7.5 years old. The results showed that the immaturity period of planting materials with many rootstocks (two, three or four) were almost equivalent to the immaturity period of the control plant i.e 4.5 years. The use of planting materials with many rootstocks (two, three or four) for the purpose of shorthening immaturity period had not proved the previous assumption. Observations during three years of tapping showed that the average dry rubber production   per tree per tapping on the plants with two, three and four rootstocks were not higher  compared with the control.
(Nurhawaty Siagian and Tumpal H.S. Siregar)
Keywords : Hevea brasiliensis, roostocks, immaturity period, growth, dry rubber yield
Effect of Bud Types and Clones on Budding Success and Shoot Growth of Green Budding in Polybag

## Junaidi (Sungei Putih Research Centre, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2014, 32(1), 21 - 30
Currently, the propagation of rubber planting materials by direct grafting on young plants grown in the polybag has been developed widely, especially in big estates. The question which is often asked by planters about kind of suitable buds used for this technique. This research was aimed to determine the effect of different bud types on budding success percentage and shoot growth of green budding. The research was carried out at Experimental Garden of Sungei Putih Research Center based on Factorial Complete Randomized Design  with two factors. The first factor was type of clones i.e PB 260 and IRR 118 clone and the second factor was buds type i.e. green leaf bud (GLB), brown leaf bud (BLB), green scale bud (GSB) and brown scale bud (BSB). The results showed that for green budding in polybag, the most appropriate type of bud was the green scale bud (GSB). Despite the high budding percentage (90.5%), shoots that grew from GSB were relatively small compared with those of the other plants with the other type buds. Therefore maintenance after budding success was essentially needed to enhance the growth of shoots. If the number of GSB was not enough, brown scale bud (BSB) and green leaf bud (GLB) could be used for polybag green budding, but it was not recommended to use the brown leaf bud (BLB).
(Junaidi, Atminingsih and Nurhawaty Siagian)
Keywords : Hevea brasiliensis ,  green budding, bud types, budding success, shoots growth
Potential and Compatibility of Vescular Arbuscular Mycorrhizal (VAM) with PB 260 Rubber ( Hevea brasiliensis MUELL Arg.) Clone
Hanafiah, A. S. (Sungei Putih Research Centre, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2014, 32(1), 31 - 36
The  research  objective  was  to  examine  the  potential  and  compatibility  of  Vesicular  Arbuscular Mycorrhizal (VAM) with PB 260 rubber clone still has two leaf whorl, derived from Balai Penelitian Sungei Putih Research Center at the glass house. The research conducted using a randomized block design  non-factorial  with  three  replications  and  eight  treatments  MVA.    Two  indigenous  rubber isolates VAM   and five isolates of VAM from FP USU Soil Biology Laboratory collection and without VAM (control) were tested in this experiment. VAM spores inoculation in each treatment was carried out by providing as much as 20 spores per polybag around the rubber seedlings rooting. Observations were made after formation of the third whorl of leaves. Observed variables included the degree of root infection by mycorrhizal, P uptake and plant growth.  The results showed that Acaulospora sp 1 (large yellow)  and Acaulospora sp  2  (small  yellow)  had  a  high  adaptability  to  the  rubber  plant  tested, demonstrated by the high degree of root infection respectively 55% and 48% which was significantly different from other treatments. Similarly for P uptake, plants inoculated with the two isolates had the highest P content, each was 34 mg P and 35 mg P respectively. Both of these isolates were collection of isolates owned by FP USU Laboratory collection. This research time was only 7 weeks, caused the treatment on several variables observed were not significant.
(Asmarlaili Sahar Hanafiah, Afifuddin Dalimunthe, and Nini Rahmawati)
Keywords : VAM, Hevea brasiliensis , compatibility, degree of root infection, P uptake
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge ISSN : 0852 - 808 X

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Vol. 32, No. 1, June 2014
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge
The Effectiveness of Antagonistic Bacteria ( Pseudomonas sp. ) as Biological Control of Pink Disease ( Corticium salmonicolor )
Fairuzah, Z. (Sungei Putih Research Centre, Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2013, 32(1), 37 - 44
The pink disease on stems and branches of rubber are not as popular as on the leaves or root though the losses caused were higher mainly in the area with high humidity and rainfall. It is important to search for  antagonistic  microorganism  that  effectively  and  efficiently  controls  pink  disease  such  as Pseudomonas sp bacteria. This research was conducted to affirm the effectiveness of it at field. The research  was  done  by  lubricating Pseudomonas  sp .  to  the  infected  branch  with  varying  degrees  of attack. The treatment was applied four times with intervals of one week. The research design used was non  factorial  randomized  block  design  with  7  treatments  consisting  of Pseudomonas  sp .  (without storage, one month storage, two months storage, and three months storage), two kinds of chemical fungicide  (Triadimefon  and  Heksakonazol),  and  control  (without  application).  Each  treatments  was repeated three times with 20 plants sampled at each unit. The observations were carried out every months  after  the  fourth  applications  with  observed  parameter  of  recovery  percentage.  Data  were analyzed using analysis of variance and continued with Duncan Test. Three months storage showed the best  ability  with  recovery  percentage  80,49%.  This  was  not  significantly  different  from  chemically treated even significantly different with controls.
(Zaida Fairuzah, Cici Indriani Dalimunthe, and Aidi-Daslin)
Keywords : Hevea brasiliensis , Pink disease ( Corticium salmonicolor ), biological control, antagonistic bacteria ( Pseudomonas sp .)
Effect of Organobentonite and Stearic Acid on Curing Characteristic and Mechanical Properties of Natural Rubber Vulcanizates
Ramadhan, A. (Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2013, 32(1), 45 - 55
Organobentonite  has  been  successfully  synthesized  from  natural  bentonite  with  the  addition  of surfactant. Organobentonite is used as an alternative filler material in natural rubber compound. All compounds were made by using the method of melting compound in the open mill. The results showed that  the  maximum  torque  (S ),  minimum  torque  (S ),  and  torque  difference  (S –S )  of  natural max min max min rubber filled with organobentonite (NR/OB) compound was higher than unfilled natural rubber (NR) and  bentonite  filled  natural  rubber  (NR/B)  compound,  which  indicated  that  the  crosslink  density between the molecules of rubber and sulfur was more created on NR/OB. The use of organobentonite and stearic acid on natural rubber compound accelerated the optimum cure time (t ) and scorch time 90
(ts ) also mechanical properties on NR/OB vulcanizates were increased compared with the mechanical 2 properties  of  NR  and  NR/B  vulcanizates.  Stearic  acid  use  on  organobentonite  with  exsitu  method (NR/S-OB) improved the mechanical properties of natural rubber vulcanizates compared with insitu method (NR/OB) and had some better mechanical properties compared with carbon black filled natural rubber (NR/CB) vulcanizates.
(Arief Ramadhan , Bambang Soegijono, and M. Irfan Fathurrohman)
Keywords: Natural rubber, bentonite, organobentonite, stearic acid, mechanical properties,  filler
ISSN : 0852 - 808 X

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Vol. 32, No. 1, June 2014
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
Preparation of Natural Plasticizer for Rubber Compound by Castor Oil Hydrogenation
Puspitasari, S. (Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2014, 32(1), 56 - 64
Plasticizer is a chemical substance which is added to rubber compound to soften rubber in order to ease the mixing and shorten the compounding time. Modified castor oil has a chance to be developed as natural plasticizer to substitute petroleum-based plasticizer. This research studied the synthesis of natural plasticizer by hydrogenation of castor oil. The research began with addition of various
o
concentration of N H  55% and H O  42% to 300 ml castor oil at 25 and 40 C for 7 hours. At the end of 2 4 2 2 the reaction, water was separated. Pure hydrogenated castor oil (HCO) was characterized. The best specification  of  HCO  was  then  synthesize  at  higher  capacity.  The  result  showed  that  during  the hydrogenation there were   changes in temperature, color, fase, foam and gas. Characterization of HCO indicated that optimum condition reached at concentration of N H 55% as 2 M, H O 42% as 0.6
2 4 2 2 o M, and 40 C. Based on its iod number, the HCO belonged in the group of hydrogenated vegetable oil as plasticizer Type II.
(Santi Puspitasari and Adi Cifriadi)
Keywords : Rubber, plasticizer, castor oil, hydrogenation
Characterization of Hydrogenated Castor Oil as Natural Plasticizer for Rubber Compound

## Puspitasari, S. (Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2014, 32(1), 65 - 73
Hydrogenated castor oil (HCO) is expected as bio-based rubber plasticizer. Plasticizer must have good compatibility with rubber in order to achieve high mixing effectiveness. This research studied the performance and effect of HCO plasticizer in SIR 20 and EPDM 6250 rubber compound. HCO dosages were determined as 10 and 20 phr. The research was begun with rubber compounding, vulcanization and mechanical properties testing. The result showed that addition of HCO could reduce time and energy  of  compounding  also  weight  loss  procentage.  Effect  of  hydrogenated  castor  oil  on  curing charactistic was highly marked in modulus decrease as a result of rubber molecule chain breakdown. Hydrogenated  castor  oil  reduced  hardness,  tensile  strength,  and  compression  set  but  increase elongation of break and tear strength of SIR 20 and EPDM 6250 vulcanizate. Thus, hydrogenated castor oil can be used as bio-based rubber plasticizer especially on EPDM rubber compounding.
(Santi Puspitasari and Adi Cifriadi)
Keywords : Castor oil, rubber plasticizer, SIR 20, EPDM
Effect of Various Type of Solid Coagulants on the Quality of Coagulum and Vulcanized Natural Rubber
Handayani, H. (Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2014, 32(1), 74 - 80
Quality of raw rubber material is low and varies because the unavailability of proper coagulant to farmer  level.  Use  proper  coagulant  to  produce  good  quality  rubber  is  not  fully  carried  out.  This research studied the influence of various solid coagulants on quality of coagulum and vulcanized natural rubber. Coagulant was added to clump latex (7 g/kg dry rubber). The coagulum was allowed for two weeks, then milled and dried at 100°C for 2-3 hours. Chemical properties of dry rubber was
Vol. 32, No. 1, June 2014
Words are extracted from articles.  This abstract sheet may be reproduced without permission or charge ISSN : 0852 - 808 X

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research
tested. Further, the rubber was made into ASTM 2A vulcanizate. The rubber compounds were tested its vulcanization characteristic and the vulcanizate were tested its   mechanical properties. Formic acid was used as a comparison. The results showed that the use of organic acids and inorganic salts as solid coagulant has advantages and disadvantages respectively. The combination of an acid with an inorganic salt is expected to give better results so as the quality of rubber will increases.
(Hani Handayani)
Keywords : Natural rubber, coagulant, vulcanizate, rubber goods
Mechanically Depolimerization of Natural Rubber for Asphalt Additive Material

## Prastanto, H. (Indonesian Rubber Research Institute)

## Indonesian Journal of Natural Rubber Research 2014, 32(1), 81 - 87
Natural rubber is a potential natural polymer for asphalt additive material to subtitute imported sinthetics polymer, but in high viscosity at dry form is difficult to mix with asphalt.This research was to study the effect of depolimerization of natural rubber to the mixing process, melting point and penetration rate of asphalt. The depolimerization process was carried out by using laboratory two roll-mill  with  diameter  14  cm  and  length  35  cm.  Depolimerized  natural  rubber  was  added  into
0
asphalt of 3%, 5% and 7% by weight of asphalt at 160 C then compared with unload asphalt as control, followed by testing of melting point and penetration rate of samples.The results showed that depolimerization  for  24  minutes  decreased  molecular  weight  indicated  by  decreasing  of  Mooney
0 viscosity, from 58,7 became 6,7 ML(1+4)100 C. Mechanically depolimerized natural rubber for 24 minutes with 3% concentration in asphalt decreased mixing time form 660 minutes to 50 minutes
0 0 and melting point increased from 51 C became 56,5 C, while the penetration rate decreased from 55 dmm became 40 dmm.
(Henry Prastanto)
Keywords: Mechanically depolimerization, dry rubber, asphalt, melting point, penetration
Vol. 32, No. 1, June 2014

## DAFTAR ISI CONTENTS

## JURNAL PENELITIAN KARET INDONESIAN JOURNAL OF NATURAL RUBBER RESEARCH
Vol. 32 No.1,  2014
Halaman Page
1 - 9 10 - 20 31 - 36
Pengujian Adaptasi Beberapa Klon Karet Pada Masa Tanaman Belum Menghasilkan (Adaptation  Test  of  Several  Rubber  Clones  in  Immature Period) SAYURANDI,  Irwan  SUHENDRY,  dan  Syarifah  Aini  PASARIBU ............................................................................................................
Pertumbuhan  dan  Produktivitas  Awal  Tanaman  Karet  Berbatang Bawah  Banyak (Growth  and  Initial  Productivity  of  Rubber  Plants  with Many  Rootstocks) Nurhawaty  SIAGIAN  dan  Tumpal  H.  S.  SIREGAR ............................................................................................................
Pengaruh  Jenis  Mata  Entres  dan  Klon  Terhadap Keberhasilan Okulasi  dan  Pertumbuhan  Tunas  Pada  Okulasi  Hijau  Di  Polibeg (Effect of Bud Types and Clones on Budding Success and Shoot Growth of Green  Budding  in  Polybag) JUNAIDI,  ATMININGSIH  dan  Nurhawaty SIAGIAN ..............................................................................................
Potensi  dan  Kompatibilitas  Mikoriza  Vesikular  Arbuskular  (MVA) Dengan Bibit Tanaman Karet ( Hevea Brasiliensis Muell Arg.) Klon PB 260 (Potential  and  Compatibility  of  Vescular  Arbuscular  Mycorrhizal (VAM)  with
)
PB  260  Rubber (Hevea  brasiliensis  MUELL  Arg.) Clone Asmarlaili  Sahar  HANAFIAH ,  Afifuddin  DALIMUNTHE,  dan  Nini RAHMAWATI ........................................................................................
Efektivitas  Bakteri  Antagonis  ( Pseudomonas sp.)  Untuk Mengendalikan  Penyakit  Cabang  Jamur  Upas  ( Corticium salmonicolor ) (The Effectiveness of Antagonistic Bacteria (Pseudomonas sp.) as Biological Control of Pink Disease (Corticium salmonicolor ) ) Zaida F A I R U Z A H ,   C i c i   I n d r i a n i   D A L I M U N T H E ,   d a n   A I D I - DASLIN................................................................................................
Pengaruh Organobentonit dan Asam Stearat terhadap Karakteristik Pematangan  dan  Sifat  Mekanik Vulkanisat  Karet  Alam ( Effect  of Organobentonite  and  Stearic  Acid  on  Curing  Characteristic  and Mechanical Properties of Natural Rubber Vulcanizates) Arief RAMADHAN, B a m b a n g   S O E G I J O N O ,   d a n   M .   I r f a n   F A T H U R R O H M A N ............................................................................................................
Pembuatan  Bahan  Pelunak  Alami  Untuk  Kompon  Karet  Melalui Reaksi  Hidrogenasi  Minyak  Jarak  Castor ( Preparation  of  Natural Plasticizer for Rubber Compound by Castor Oil Hydrogenation) Santi PUSPITASARI dan Adi CIFRIADI ............................................................
Karakterisasi Minyak Jarak Terhidrogenasi Sebagai Bahan Pelunak Karet  Alami ( Characterization  of  Hydrogenated  Castor  Oil  as Natural  Plasticizer  for  Rubber  Compound) Santi  PUSPITASARI  dan Adi CIFRIADI ........................................................................................
Pengaruh  Berbagai  Jenis  Penggumpal  Padat  Terhadap Mutu Koagulum dan Vulkanisat Karet Alam ( Effect of Various Type of Solid Coagulants  on  the  Quality  of  Coagulum  and  Vulcanized  Natural Rubber ) Hani HANDAYANI ................................................... .
Depolimerisasi Karet Alam Secara Mekanis Untuk Bahan Aditif Aspal
( Mechanically  Depolimerization  of  Natural  Rubber  for  Asphalt
Additive Material) Henry PRASTANTO ............................................... 21 - 30 65 -73 37 - 44 45 -55 56 - 64 74 -80